Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 



329 



bisher an keiner anderen technischen Pflanzenfaser beobachtet wurde. 

 Es ist aber auch vom rein botanischen Standpunkte aus sowohl das Vor- 

 kommen von Stärke im Inhalte der Bastzellen von Böhmeria nivea, wäe 

 überhaupt das Verhalten dieser Fasern zu Jod der Beachtung werth. 



Fig. 81. Vergr. 000. Längsansicht von cotonisirtem Chinagras, a — d Bruclistücke von Bastzellen. 

 a Faserstück mit kurzen Längsspalten s. st Stärkekörnclien. ST gequollene Stärke. 



Jod und Schwefelsäure färben die Bastzellen und ebenso die Fasern 

 des cotonisirten Chinagrases blau. Kupferoxydammoniak treibt die Fasern 

 enorm auf, ohne sie jedoch völlig zu lösen. Schwefelsaures Anilin oder 

 Phloroglucin + Salzsäure rufen keinerlei Veränderungen hervor; es ist 

 also keine Spur von Verholzung an der cotonisirten Chinagrasfaser er- 

 kennbar. 



Das lufttrockene cotonisirte Chinagras enthält 6,52 Proc. Wasser. 

 Durch 24 Stunden bei 20° C. in einem mit Wasserdampf völlig ge- 

 sättigten Räume aufbewahrt, steigert sich der Wassergehalt bis auf 

 18,15 Proc. Die Aschenmenge der trockenen Substanz beträgt 1,70 

 bis 1,91 Proc. 



(Grass-cloth, Ardeas, etc.) benutzt. Diese Gewebe wurden früher aus 

 China, Indien etc. nach Europa gebracht. Im Jahre 1810 kam der Roh- 

 stoff zuerst nach Europa, und zwar nach England, wo John Marshall 

 in Leeds sich um die Einfühi-ung und Verarbeitung von »Chinagras« 

 verdient machte. Aber erst seit, der Mitte des vorigen Jahrhunderts wird 

 das Spinnmaterial in Europa fabrikmässig verarbeitet, insbesondere in Eng- 

 land, Frankreich und Deutschland. Bis zu den achtziger Jahren stieg 

 die Ramieindustrie in den genannten und in anderen europäischen Ländern ; 

 man lernte die ausgezeichneten Eigenschaften dieser Faser kennen und 

 verarbeitete sie nicht nur zu den verschiedenartigsten glatten, einfach 



